ШИХТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОЙ КЕРАМИКИ
MIXTURE FOR MAKING THIN CERAMIC

Изобретение относится к производству изделий тонкой керамики, используемых в качестве деталей химических аппаратов, посуды, декоративно-художественных изделий.
Известна шихта следующего состава, мас.%: каолин 13,0; пластичная глина 30,0; кварцевый песок 27,0; нефелин-сиенит 20,0; сподумен 10,0 [1]. Недостатком такой шихты является относительно высокая температура обжига изделий.
Задачей изобретения является снижение температуры обжига изделий.
Технический результат достигается тем, что шихта для изготовления тонкой керамики, содержащая каолин, глину, сподумен и плавень, в качестве плавня используют стекло борное при следующем соотношении компонентов, мас.%: каолин 40,0-42,0; глина 31,0-33,0; сподумен 15,0-20,0; стекло борное 8,0-10,0.
В таблице приведены составы шихты.
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3
В составе шихты могут быть использованы качественные каолины и глины любых месторождений, например каолин Просяновского месторождения, характеризующийся следующим химическим составом, мас.%: SiO 46,02-46,5; TiO 0,47-0,52; AlO 38,69-40,17; FeO 0,55-0,92; CaO 0,05-0,19; п.п.п. 13,34-13,97; глина Веселовского месторождения, имеющая следующий химический состав, мас.%: SiO 47,6-55,5; TiO 0,9-1,4; AlO 28,0-35,5; FeO 0,6-0,9; СаО 0,6-1,5; MgO 0,2-0,7; KO 1,7-2,3; NaO 0,4-0,6; п.п.п. 8,5-10,1; любое стекло борное (стеклообразователь BO).
Компоненты дозируют в требуемых количествах. В шаровую мельницу загружают компоненты, заливают воду и проводят измельчение компонентов до остатка 3-4% на сите 0056. Влажность шликера принимают 36-46%. С применением полученного шликера в гипсовых формах отливают изделия требуемой конфигурации. Отлитые изделия подвяливают в формах до влажности 18-21%, при которой отливки свободно отделяются от стенок форм. Затем изделия сушат до влажности 1-6%. Обжиг изделий проводят при температуре 1200-1220°C. Возможно последующее глазурование изделий (второй обжиг при температуре 850-950°C).
Источники информации
1. Будников П.П. и др. Химическая технология керамики и огнеупоров / Под ред. П.П. Будникова. - М.: Стройиздат, 1972. - С. 524.